연자성 합금 의 조성 을 변화 시킨 점 이외 에 는 실험 1 과 동일 한 조건 으로 시험 을 행했 다 . 열처리 온도 를 550 ℃~ 650 ℃ 사이 에 있 어서 50 ℃ 단위 로 변화 시켜 실험 을 행했 다 . 열처리 온도 의 변화 에 따른 보자력 의 변화 를 표 3 에 나타낸다 . 또 600 ℃ 일 때 의 저 Fe 고 C 그리드 에 있 어서 의 각 원소 의 배율 을 표 3 에 나타낸다 . 또 표 4 에 있 어서 는 450 ℃~ 650 ℃ 까지 50 ℃ 단위 로 실험 을 행하 고 , 보자력 이 최소 가 되 는 온도 를 적정 온도 로 하 고 그 플러스마이너스 50 ℃ 의 보자력 과 적정 온도 에서 의 저 Fe 고 C 그리드 에 있 어서 의 각 원소 의 배율 을 나타낸다 .